290 



arena gruesa de San Roque ban dado resultados bastante sa- 

 tisfactorios en los cemenlos 1 y 2, y 5 a 10, tanto en el agua 

 como en el aire, y en el ultimo mejor aim que las composi- 

 ciones de cemento puro. En algunos cubos de esta composi- 

 cion que ban estado un ines en el agua y tres meses al con- 

 tacto del aire seco y dcspues varias semanas a la insolation, 

 no se ha notado vestigio de rasgaduras u otros incidentes; 

 pero el proceso de endurecimiento en estas argamasas esmu- 

 cbo mas retardado que en las mezclas del cemento puro, sin el 

 agregado de la cal, y los morteros no alcanzan completamente 

 la cohesion absoluta correspondiente a la fuerza normal del 

 cemento respective Perose puede prescindirde obtencruna 

 maxima de resistencia definitive, si en cambio se consigue 

 un grado superior de constancia en la solidez de las mezclas. 

 Pero los cementos excesivamente basicos, reventadores 

 postergados, como por ejemplo el cemento de ensayo N° li , 

 no se°portan bien tampoco en las argamasas con la cal. Las 

 piezas hechas con agregado de cal, lo mismo que las de ce- 

 mento puro, se rasgaron no solamente en el aire, sino algu- 

 nos tambien en el agua y las mezclas conservadas al contacto 

 del aire ; a pesar de su dureza alcanzada al principio, se trans- 

 formaron en polvo, despues de transcurridos unos 4 6 :> 



meses. 



| 



B) CEMENTOS JNATURALES 6 ROMAIVOS 



t 



(De fragile rapido 6 semi-lento) 



Las materias hidraulicas que se obtienen por la calcina- 

 cion de calcareos silic:o-arcillosos naturales, suministraa 

 argamasas que en el agua generalmente alcanzan solo una 

 parte reducida de la resistencia 6 cohesion que caracteriza 

 las mezclas del cemento Portland preparado sobre la base 

 de proporciones definidas. 



Se<nm su naturaleza quimica y sus propiedades en general 





